SÉANCE DU 23 JUIN IO,l3. 1<)II 



mation de CO, de CO~ et de l'eau qui leur correspond, d'après les données 

 des Tableaux ci-dessus, on ne retrouve qu'une partie de l'oxygène apporté 

 par l'air. Dans le cas de l'alcool éthylique, par exemple, à la température 

 de 45o°, en tenant compte de la teneur du gaz recueilli en hydrogène, 

 éthylène et méthane, il reste environ 3 pour ioo de l'oxvgène de l'air, non 

 utilisés par les réactions (i) et (2). Cela tient à ce que cet oxygène a été 

 employé pour former de l'aldéhyde et de l'acide. C'est ainsi que l'alcool 

 isoamylique a fourni, après 5 heures d'opération cà 4oo°-4io°, i s ,5 d'acide 

 isovalérique et 2 S ,2 d'aldéhyde. A des températures plus hautes, l'aldéhyde 

 et l'acide diminuent au profit de CO et de CO 2 . 



II. La connaissance de ces faits m'a permis de constater que certaines 

 substances qui m'avaient paru tout d'abord d'assez bons agents d'oxy- 

 dation, n'étaient en réalité que des catalyseurs médiocres; tels sont le 

 magnésium en tournure, le zinc finement granulé, Y aluminium en poudre. 

 Si l'on dirige sur ces métaux un mélange d'alcool isoamylique et d'air sec 

 (ioo cmi à la minute), il faut chauffer vers 4oo° pour que l'oxygène de l'air 

 soit en majeure partie, sinon totalement absorbé et remplacé par CO et 

 CO 2 , comme ci-dessous : 



Magnésium. Aluminium. Zinc. 



CO' 2 pour 100 3,8 3,o 3,2 



Oxygène 1,2 1,8 0,0 



Oxyde de carbone 9,4 9,2 g, 6 



Ces métaux n'augmentent pas de poids et conservent l'éclat métallique, 

 ce qui semblerait indiquer qu'ils agissent comme catalyseuis; mais leur 

 action catalytique doit être très faible, car, à 4oo°, ainsi qu'on l'a vu plus 

 haut, l'alcool isoamylique s'oxyde de lui-même à l'air, et les proportions 

 de CO 2 et de CO sont peu différentes dans les deux cas. 



IJ 1 anhydride molybdique, Y oxyde lungstique bleu, la thorine, la silice, etc. 

 se comportent à peu près comme les métaux précédents. Pour apprécier la 

 différence qui existe entre cette catégorie de corps et les vrais catalyseurs 

 oxydants, il suffira de comparer, d'après l'analyse des gaz recueillis, l'oxy- 

 dation de l'éthanol par l'air en présence de la silice, et la même oxydation 

 sous l'influence de l'anhydride vanadique V 2 5 , dont les propriétés cataly- 

 tiques oxydantes ont été signalées par Naumann, Mieser et Lidenbaum ('Jfc 



(') Journ. f. prakt. Ch., t. LXXV, 1907, p. 146-147. 



